193 



werden. Wollte man daher z. H. bewirken, dass ein Stab 

 durch die Anwendung einer in einer bestimmten Richtung 

 wirkenden Kraft Ki keine bleibende Gestaltsveränderung 

 erfahren sollte, so würde man ihn erst durch eine Kraft 

 Ku nach einer der Kraft Äi entgegengesetzten Richtung 

 biegen oder drehen, und sodann durch eine Kraft Am in 

 seine ursprüngliche permanente Gleichgewichtslage zurück- 

 führen. Die Kraft An muss so gross genommen werden, 

 dass die Kraft Am grösser ist als die Kraft Jh. 



III. Magnetisirung von Eisen und Stahl. 



Es wurden Untersuchungen über die Magnetisirung von 

 Eisen- und Stahlstäben angestellt, welche in einer Draht- 

 spirale dem Einfluss eines galvanischen Stromes ausgesetzt 

 waren. 



Als Magnets! äbe dienten cylindrische Stäbe tfon 22 

 Centimeter Länge und 13,5 mm Dicke. Dieselben wurden 

 vor jeder Versuchsreihe zwischen Kohlen ausgeglüht und 

 unter Bedeckung des Feuers abgekühlt. Sie verloren hier- 

 durch ihren etwa vorhandenen Magnetismus. Freilich wurde 

 bei diesem Verfahren der Stahl weich; indess nahm er den- 

 noch eine hinlängliche Menge von remanentem Magnetis- 

 mus bei der darauf folgenden Magnetisirung an. — Die 

 Stäbe wurden in folgender Weise magnetisirt. Eine 24 Cen- 

 timeter lange Spirale von Kupferdraht von 5 bis 600 Win- 

 dungen w r urde mit ihrer Axe senkrecht gegen den magne- 

 tischen Meridian vor einem in einer dicken Kupferhülse 

 schwingenden magnetischen Stahlspiegel aufgestellt. Die 

 Ablenkung des Spiegels, gemessen mittelst eines Fernroh- 

 res und einer gegenüberstehenden Scale, gab die jedesma- 

 lige Intensität der durch die Spirale geleiteten galvanischen 



